95 

 liliid; el acido snlfhidrico procipilaba en parte su solucion 

 azoolica; un fragraento de metal puro se fundia facllmente 

 por medio del soplele, y se cubria con prontitiid de un oxido 

 negro, mas sin incrnstaciones; el borax en el fuogo de oxida- 

 cion los disolvia, y daba la figura de un bolon sin color, que 

 al enfriarse se ponia opalino; la misma reaccion se verificaba, 

 perocon mas facilidad, en el fuego de reduccion. 



La cantidad de metal era muy pequena para que se pu- 

 dieran proseguir los esperimentos; mas estas reacciones de- 

 mostraban que no era estano ni ningun otro cuerpo conocido. 

 Aunque presentaba relaciones con el estano, se diferenciaba 

 de el: 1.° por su solubilidad en el acido azotico: 2.° por el 

 precipitado pardo que suministraba con el acido sulfhidrico; 

 3.° en que no se oxidaba tan facilraente por medio del soplete, 

 ni pasaba al eslado de oxido bianco, y por sus demas reac- 

 ciones en las pruebas de este genero. Pudiera preguntarse si 

 los granos de estano nativo, observados por Hermann en las 

 arenas auriferas de la Siberia, no serian de esta misma sus- 

 lancia. 



II. Un examen de los granos blancos, insolubles en el aci- 

 do clorhidrico, lia dado (despues de haber separado de ellos 

 algunas pajitas de oro nativo por medio del agua regia dilata- 

 da) los resultados siguientes: en 0s"™-,fl366 habia 0r"'"-,4G2o, 

 6 sea 49 por 100 de Sisserskita [YrOS^) en pajitas brillantes 

 color de plomo, de las que algunas eran prismas de seis caras. 

 El reslo de los granos y pajitas (Os"""-,!?!!), que teniau color 

 bianco de estano, fue tratado por el agua regia en tanlo que 

 este acido pudo ejercer reaccion en ellas. Tres granos redon- 

 dos no se disolvieron en el agua regia; presurao que estos eran 

 de iridiuro de platino. Su peso era Os'"''™-, 0202=2, 2 por 100. 

 El esceso de peso de 0s''*'»-,4539 6 el 48,4 por 100 era de pla- 

 tino nativo. 



Componiase pues el ejeraplar de Mr. Wetherill de 



Nuevo elemento y oro no se averiguo la dosis. 



Sisserskita 49,4 por 100 



Irioduro de platino 2,2 



Platino nativo 48.4 



